598 XXVn. Jahrg. 



Naturwissenschaftliche Rundschau. 



1912. Nr. 47. 



und infolgedessen um ein Vielfaches der Wellenlänge, 

 und dieser Umstand ist in der vorläufigen Theorie 

 nicht berücksichtigt. 



Die zu den Versuchen angewendete Versuchs- 

 anordnuug war im Prinzip folgende. Aus den von 

 der Antikathode einer Röntgenröhre ausgehenden 

 Röntgenstrahlen wird ein schmales Bündel von etwa 

 1 mm Durchmesser ausgeblendet. Dieses Bündel 

 durchsetzt den Kristall, der in einem Goniometer auf- 

 gestellt ist. Um den Kristall werden in verschiedenen 

 Richtungen und Abständen photographische Platten 

 aufgestellt, auf denen sich die Intensitätsverteilung 

 der vom Kristall ausgehenden Sekundärstrahlen regi- 

 striert. Natürlich wurde eine sehr genaue Justierung 

 der ganzen Anordnung vorgenommen. Die ersten 

 vorläufigen Versuche wurden mit einem ziemlich gut 

 ausgebildeten Kupfervitriolkristall ausgeführt, der 

 derart orientiert war, daß die Röntgenstrahlen un- 

 gefähr senkrecht auf eine Pinakoidfiäche dritter Art 

 auffielen. Oberhalb und hinter dem Kristall waren 

 im Abstand von 40 mm zwei photographische Platten 

 aufgestellt. Nach der Exposition war die obere Platte 

 schwach, aber gleichmäßig geschwärzt ; die hinter dem 

 Kristall befindliche Platte zeigte dagegen außer dem 

 Durchstoßungspunkt der Primärstrahlen eine Reihe 

 von anscheinend geordneten Flecken. 



Um sicher zu sein, daß diese Flecke durch die 

 Kristallstruktur des Kupfervitriols bedingt waren, 

 wurden Kupfervitriolkristalle, grob pulverisiert, in 

 eine kleine Papierschachtel eingeschlossen und der 

 vorhergehende Versuch unter sonst gleichen Bedin- 

 gungen wiederholt. Die großen, geordneten Flecke 

 auf der hinter den Kristallen befindlichen Platte waren 

 jetzt verschwunden; statt dessen erschien der Durch- 

 stoßungsfleck mit einem Saum von vielen kleinen, 

 unregelmäßig angeordneten Pünktchen umgeben. 

 Wurde ganz fein pulverisiertes Material verwendet, 

 so waren gar keine Flecke mehr zu sehen. 



Durch zwei weitere Aufnahmen mit dem zuerst 

 genannten Kupfervitriolkristall wurde gezeigt, daß die 

 Erscheinung unabhängig ist vom Ort der Durchstrah- 

 lung und daß die Lage der sekundären Flecke von 

 der Orientierung des Kristalles gegen die Einfalls- 

 richtuijg der Primärstrahleu abhängt. Ganz analoge 

 Resultate wurden mit Zinkblende, Steinsalz und Blei- 

 glanz erhalten. 



Nachdem es sich so erwiesen hatte, daß die obigen 

 theoretischen Überlegungen verifizierbar sind, wurden 

 die weiteren Untersuchungen mit einem genaueren 

 Apparat ausgeführt. Entsprechend der kleineren 

 Blendenöffnung waren jetzt die sekundären Flecke 

 zusammengeschrumpft und auf zwei in verschiedenen 

 Entfernungen aufgestellten Platten verhielten sich die 

 Abstände wie die Größe der von den Flecken ge- 

 bildeten Figuren. Das beweist, daß die Strahlung 

 geradlinig vom Kristall ausgeht. Da andererseits die 

 Größe der einzelnen Flecke in beiden Fällen die 

 gleiche war, ist es wahrscheinlich, daß die je einen 

 Einzelfleck hervorrufenden Sekundärstrahlen als par- 

 alleles Bündel aus dem Kristall heraustreten. 



Das Kupfervitriol gehört bekanntlich dem triklinen 

 Kristallsystem an. Es ist von vornherein zu er- 

 warten, daß Kristalle des regulären Systems das ein- 

 fachste Verhalten zeigen. Die Verff. untersuchten 

 daher die reguläre Zinkblende näher. Eine parallel 

 zu einer Würfelfläche aus einem guten Kristall ge- 

 schliffene Platte von 10 X 16 mm Größe und 0,5 mm 

 Dicke wurde so orientiert, daß die Primärstrahlen den 

 Kristall senkrecht zur Würfelfläche durchsetzten. Die 

 Lage der sekundären Flecke war jetzt völlig sjnnme- 

 trisch in bezug auf den Durchstoßungspunkt, wie 

 die nachstehende Figur erkennen läßt. Die Figur 

 besitzt zwei Paare senkrecht zueinander stehen- 

 der Symmetrieebenen, entsprechend der holoedrischen 



'>K 



\ 



Symmetrie des regulären Systems. Diese Anforderung 

 der Symmetrie wurde auch durch alle weiteren Ver- 

 suche vollauf bestätigt. Fielen die primären Strahlen 

 senkrecht auf eine Oktaederfläche, so zeigte die An- 

 ordnung der sekundären Flecke eine dreizählige 

 Symmetrie entsprechend der Dreizähligkeit der Achse, 

 in der der Kristall bestrahlt wurde. Wurde der 

 Kristall um den primären Strahl gedreht, so drehte 

 sich, wie zu erwarten, das Bild auf der Platte mit. 



Die Verff. haben noch Versuche mit Kupferkristall, 

 Steinsalz und einer Diamantplatte angestellt. Beim 

 Steinsalz erwies sich die Intensität der sekundären 

 Flecke als abhängig von der Dicke der durchstrahlten 

 Schicht. Der Diamant sollte nach Barklas Befund, 

 daß Kohlenstoff keine Eigenstrahlung erkennen läßt, 

 die Erscheinung der sekundären Flecke nicht auf- 

 weisen. In Wirklichkeit zeigten aber nicht nur die 

 hinter dem Kristall, sondern auch die vor demselben 

 und seitlich aufgestellten photographischen Platten 

 deutliche Flecke. Ob diese auffallende Tatsache mit 

 dem kleinen Atomvolumen zusammenhängt oder mit 

 dem anomalen Verhalten des Diamanten gegenüber 

 den Wärmeschwingungen, das sich an der spezifischen 

 Wärme zeigt, können die Verff. vorläufig nicht ent- 

 scheiden. 



Versuche über die Härte (Durchdringungsfähigkeit) 

 der die Flecke hervorbringenden Strahlen ergaben 

 für Zinkblende und Diamant fast die gleichen Werte. 



Aus den vorstehenden Versuchen läßt sich wohl 

 mit Sicherheit der Schluß ziehen, daß die vom Kristall 



